SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. ^jj 



promptement au fourneau d'effai ; mais il n'a pu reiiffic a couvrir ega- 

 lemcnt, & s'cft leuni en maffes intormes & fendillifes. 



XL Pour remedicr aux inconveniens qu'occafionnoit Ic ploinb blanc 

 dont je viens de parler, foit en I'appliqiiant a un vaifleau , foit dans la 

 fufion , je Tai mcle avetf dii gypfe & du fpath-fluor , parcie egaJe de tous 

 trois ; & apres la calcination ce melange a fondu en 5 minutes au devant 

 du foufflet : il a donne un email tres-blanc , folide & opaque, qui a pafTe 

 bientot pardefl'us les bords du creufec. Cec email employe comme les 

 precedens a tres-bien coul6 , egalement & fans bullcs , a la chaleur du 

 fourneau d'elTai. 11 etoit audi palTablement dur & fort , mais fans aucun 

 eclat , avec des taches vertes & jaunes occafionnees par les acides du 

 gypfe & du fpath-fluor, qui avoient agi fur Ic cuivre pendant la fufion. 

 Ccpendanr il s'eft; lailTe refondre deux on trois fois, Si s'eft trouve phis 

 blanc apres ccla ; & il n'a ete que trcs - peu actaque par les autres 

 acides, 



XII. Parties egales de fpath-fluor, de gypfe, de litharge d'argent & de 

 verre de cryftal pur, melees en poudre , & fondues en y minutes a I'aide 

 du foufllet, ont donne un verre d'email blanc & folide, prefque pareil a 

 celui decrit au n°. ii , feulement un peu plus dur. Ayant ete applique, 

 comme on I'a dit cidevant, il a forme a la plus torte chaleur du four- 

 neau d'cffai , un vernis d'un blanc-jaune , folide & dur , cependant fans 

 eclat: on obferva feulement, comme on a coutume de le faire en email- 

 lant, de retirer le vaifleau des qu'il paroiflfoit brillant a la chaleur, ou 

 que I'email etoit fondu , pour evirer les bourfouftlures. 



XI II. Le verre de plomb feul ou 12 parties de litharge avec 8 parties 

 de verre de cryftal & 2 parties de fleur de zinc , ont ete fondus dans 

 I'efpace de 7 minutes en un verre clair-jaune , qui avoit I'inconvenient 

 de fe bourfouffler comme I'email : mais la chaleur ayant et6 continuee 

 plus long-temps , les bulles fe dilfiperent , & j'obtins un vernis alTez bon , 

 d'un brun-jaune, tirant au verd, tres-dur & tres-folide ; il refiftoit meme 

 tres-bien aux acides vegetaux, de mcme que ceux dont il a deja ete patle; 

 mais il etoit un peu attaque par les acides mineraux. 



XIV. J'ai pulverife & mcle 5 parties de fpath-fluor , 5- de gypfe, 2 de 

 minium , ^ de borax , 2 de verre de cryftal , | d: chaux d'etain , & ^ feu- 

 lement de chaux de cobalt ; ce melange s'eft fondu dans un creufet en 6 

 minutes a I'aide du foufBet, & a donne un verre opaque d'un gris de 

 perle , qui tournpit au bleu par la chaux de cobalt, &c qui etoit affez 

 folide. Broye avec de I'eau comme a I'ordinaire , il s'eft bien delaye , 

 s'eft trouve tres-propre a etre etendu fur les vaifleaux , & s'y eft fortement 

 attache. S'il s'cn detachoit quelques parties en fechant , on pouvoit les 

 frotter avec le doigt & unit ainfi I'email. Apres avoir ete feche & echaufTe 

 par degres, il fut mis au fourneau d'eflai bien chaud , avec des charbons 

 de bouleau qui venoient d'etre allumes fous la mouffle : au bout d'unc 



SuppUmenc 1782. Tomt XXI. Mmm 



